- 199 Mineralogie. 
krystallisirt Eisenvitriol, nachdem die Lösung einige Zeit an der Luft 
gestanden hatte, und beim Eintrocknen des hinterbleibenden gelben Breis 
das saure Ferrisulfat: (HO),Fe,8S,0,,.6aq. Nach fernerem längeren 
Stehen an der Luft bildete sich eine Anzahl rothbrauner Wärzchen in dem 
weissen Pulver, die beim Erhitzen blauschwarz und ‘dann weiss wurden 
und welche die Zusammensetzung unter I hatten. 


I II 
De O1 DEINER 1,52 
FO ER. ER 20,69 
SO: ae Tri 41,41 
Hu MAERIS .rabr29, 5 30,38 
| 100,21 100,00 
Die Zahlen führen auf ein Gemenge: 
21[Fe Fe, (SO,), + 14aq] + [HO),F&,S,0, + 6aq], 
also von 21 Mol. Roemerit und 1 Mol. jenes sauren Ferrisulfats, mit dem 
der Roemerit gemengt war. Jene Wärzchen sind also unreiner Roemerit, 
dem darnach 14 Mol. aq zugeschrieben werden müssen. Man erhält jeder- 
zeit Roemerit, wenn man Eisenvitriol und saures Ferrisulfat in Pulverform 
zusammenmischt. Dieses beginnt in wenigen Stunden roth und auch feucht 
zu werden, bis die gesättigte Farbe des natürlichen Roemerits eingetreten 
ist. Über Winter wurde aber diese rothbraune Farbe von selbst grün 
und im Sommer wieder rothbraun, was nur mit erheblichem Verlust (im 
Winter) resp. Wiederaufnahme (im Sommer) von Wasser zusammenhängt. 
Die grüne Substanz war die wasserärmere. Der Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft ist auch von Einfluss auf die Bildung des Roemerits. Im feuchten 
Sommer beginnt sie bald nach der Mischung der genannten beiden Sub- 
stanzen, im trockeneren Sommer kann das Gemenge Wochen und Monate 
stehen, ehe die Reaction eintritt. Diese verläuft nach der Formel: 
FeSO, + (HO),Fe,S,0,, = FeFe,S,0,, + H,SO.. 
Es wurde also Schwefelsäure frei, die durch Abtropfen in einem 
Trichter entfernt wird. Nach Auswaschen mit Alkohol hat dann der 
künstliche Roemerit die Zusammensetzung (I und I]J). 



I I III 
or ee 8,98 8,95 
IE ERTER EURE: 19,42 19,90 
3 ÖjeanlAs,. ar Hoss 39,77 39,80 
TO 31,81 31,69 31,35 
100,87 99,86 100,00 
Diese Zahlen führen auf die Formel: 
FeFe,(SO,), + 14aq 
des künstlichen Roemerits, der die Werthe sub III entsprechen. 
Der Wassergehalt des Roemerits. Im Exsiccator entweicht 
kein H,O. Dies beginnt bei 70°, wobei die rothbraune Farbe blauschwarz 
